978 SUR L'ENRICHISSEMENT DE LA CRAIE PHOSPHATÉE. 



SUR L'ENRICHISSEMENT DE LA CRAIE PHOSPHATÉE 



ET SUR L'ORIGINE DU PHOSPHATE RICHE DE BEAUVAL. * 



Lorsqu'on lave par simple décantation les craies phosphatées, même 

 très pauvres, de Beauval (ou d'Hardivillers), on arrive facilement à 

 recueillir un produit titrant de 30 à 40 pour 1 00 de phosphate de 

 chaux, suivant la richesse primitive de la craie employée. 



En traitant rationnellement cette roche, et en prenant quelques 

 précautions pour opérer la séparation du phosphate, on obtient alors 

 un phosphate plus riche dont la teneur s'élève de 55 à 60 pour 100, ' 

 et par conséquent ayant une bien plus grande valeur commerciale. 



Le phosphate ainsi obtenu (si l'on en excepte le carbonate de chaux 

 que le lavage a été impuissant à enlever) est très pur et offre une com- 

 position analogue (toutes proportions gardées) à celle des phosphates 

 riclies des poches. 



Les analyses suivantes établissent clairement ce que nous venons - 

 d'exposer : 



Éléments dosés pour 100 de matière Craie Pliospiiate riche 



sèche. de Beauval. d'Hardivillers. de Beauval. 



Titre primitif 23.00 15.80 » 



Après traitement 



Phosphate de chaux.... 46.18 52.392 80.90 



Carbonate de chaux 48.93 42-08 5.&1 



Fluorure de calcium 2.15 2.30 3.85 



Alumine 0.11 0.39 0.38 



Peroxyde de fer 0.63 l.Ol 0.61 



Sulfate de chaux non dosé non dosé 1.70 



Magnésie — — 0-19 



Silice — — 0.45 



Matières organiques — — 2.71 



Chaux en excès — — 3.80 



Iq^q traces traces traces 



Ces résultats permettent donc de prévoir qu'il y aura, dans la lévi- 

 gation des craies, une source de revenus lorsque le phosphate des 

 poches sera épuisé, étant donnée la faible valeur des craies titrant 

 moins de 30, la richesse et la pureté des produits obtenus. 



De plus, il nous semble que cette analogie de composition des 

 phosphates lavés extraits de la craie, avec celle des phosphates 

 arénacés, démontre bien que ces derniers ont été formés d'une façon 

 analogue. 



Pour le démontrer complètement, il suffisait d'arriver à obtenir des 

 produits de 75 à 80 pour 100 comme ceux de Beauval. 



On y arrive facilement par l'acide chlorhydrique étendu, qui enlève 

 d'abord le carbonate de chaux ; mais, comme il dissout en même temps 

 une notable quantité de phosphates, il n'y a pas lieu de supposer que 

 ce soit par un agent aussi énergique qu'ait eu lieu la séparation du 

 phosphate. 



Avec l'acide carbonique, ce dernier inconvénient n'est plus à 

 redouter; le carbonate de chaux seul est enlevé en assez forte propor- 

 tion et seulement de très faibles quantités de phosphates sont dissoutes, 

 ainsi que nous nous en sommes assuré par l'essai suivant : 



5 grammes de craie très pauvre et 5 grammes de phosphate riche à 



1, Communication faite à l'Académie des sciences. 



2. Nous avons obtenu, depuis que ces analyses ont été faites, des produits à 60 pour 100, ains i 

 que nous l'avons dit. qui ne dilférent de ceux-ci que par le taux du carbonate de chaux enlevé. 



